Bulletin de l'Académie Impériale 



44 



43 



vre par le charbon de cornue qui fournit un couple 

 partiel plus éneigique. Voilà comment ou peut se 

 rendre compte des effets de cette combinaison: le mé- 

 tal négatif combiné avec le fer dans le bain même, 

 joue un double rôle, il fonctionne comme catodc vis-à- 

 vis du fer et comme anode par sa combinaison avec 

 le pôle cuivre ou le pôle positif de la pile qui fournit 

 le courant principal. Par conséquent, à la surface de 

 cet électrode, il se dégage simultanément de l'bydro- 

 gène et de l'oxygène qui, à l'état naissant, se combi- 

 nent dans des proportions qui constituent les éléments 

 de l'eau. Le surplus de l'hydrogène se dégage libre- 

 ment, ou produit une polarisation de l'électrode; si 

 c'est l'oxygène qui est le plus abondant, et si l'élec- 

 trode consiste en une substance inoxydable comme le 

 charbon de cornue, il y aura aussi dégagement de gaz 

 et une faible polarisation; mais si l'électrode est oxy- 

 dable comme p. e. le cuivre, il sera oxydé et dissout. 

 En effet en interposant un galvanomètre dans le circuit, 

 j'ai vu la déviation de l'aiguille diminuer peu à peu, 

 quand le courant était très faible, puis devenir parfaite- 

 ment constante après que la force du courant avait été 

 augmentée jusqu'à un certain degré; enfin, en dépas- 

 sant ce degré, j'ai vu la déviation devenir de nou- 

 veau inconstante. Au moyen du galvanomètre il est 

 donc facile de régler le courant de manière à ce qu'il 

 ne se dégage ni d'oxygène, ni d'hydrogène au catode. 



Lettre de M. hiein à M. Jacobi sur la production des dé- 

 pôts de fer galvanique. 



Pendant mon séjour à Paris l'été passé vous avez 

 bien voulu attirer mon attention sur les dépôts gal- 

 vaniques on fer exposés au palais de l'Exposition par 

 M. F eu qui ères. Vous m'avez aussi fait voir quelques 

 échantillons que cet inventeur vous avait présentés 

 aussi bien qu'une plaque en fer galvanique produite 

 déjà en 1846 par M. Liet et présentée à la Société 

 d'Encouragement à Paris, par M. Welter. Bien que 

 M. Feuquières n'ait rien publié sur son procédé, 

 vous avez voulu m'encourager à essayer moi-même 

 de produire des dépôts réguliers de ce métal refrac- 

 taire. 



On sait que toutes les tentatives faites de temps en 

 temps et de différentes côtés pour produire des dépôts 

 galvaniques réguliers en fer d'une certaine solidité et 



de l'épaisseur voulue, n'avaient pas réussi jusqu'ici. 

 Toutefois l'échantillon mentionné de 1846 et les pro- 

 ductions récentes de M. Feuquières me parissaient 

 prouver la possibilité de soumettre ce métal aux opé- 

 rations de la galvanoplastie; et sûr de votre appui 

 et des vos conseils éclairés je ne doutais pas que je ne 

 puisse non seulement arriver aux mêmes résultats, 

 mais aussi vaincre les difficultés et les obstacles, sup- 

 posés inhérents aux procédés de la réduction du fer 

 galvanique. 



L'intérêt scientifique qu'offre ce nouveau dévelop- 

 pement de la galvanoplastie et les applications émi- 

 nemment utiles qui en résulteraient, surtout dans le 

 domaine de la gravure et de l'imprimerie, me firent 

 commencer mes essais au mois d'octobre de l'année 

 passée bientôt après mon retour à St.-Pétersbourg. 



Les échantillons que j'ai l'iionneur de vous pré- 

 senter aujourd'hui consistent: 1" en une plaque en fer 

 (de 150 centimètres carrés et d'une épaisseur de 2'^"'), 

 2° en plusieurs médailles, o" en un médaillon com- 

 posé de 34 camées, dont le diamètre a 13 centimètres, 

 et 4° en une page de composition mobile stéréotypée 

 en fer (de 84 centimètres carrées) et en un cliché 

 d'un dessin guilloché avec des traits les plus déliés, 

 tous les deux destinés pour la presse typographique. 

 J'y joint plusieurs imprimés de ces clichés en dif- 

 férentes couleurs. 



Ces échantillons de fer galvanique vous feront voir 

 en même temps les progrès réalisés successivement 

 depuis le commencement de mes expériences. Vous 

 voudi'ez bien remarquer que la première planche et 

 les premières médailles déposées par moi, offrent à 

 leur revers des porosités et des cavités profondes, pé- 

 nétrant même en partie toute l'épaisseur du dépôt. 

 Du reste ces cavités se font aussi remarquer et même 

 en grand nombre, dans les dépôts de M. Feuquières. 

 Dans mes produits récents, ces cavités singulières qui 

 proviennent probablement des bulles de gaz, ont dis- 

 paru. Le revers de ces objets ne le cède en rien aux 

 dépôts en cuivre faits dans les meilleures conditions. 

 Le point de départ des expériences que j'ai l'hon- 

 neur de vous exposer, était le procédé connu de l'a- 

 ciérage des plaques gravées en cuivre qui réussit par- 

 faitement bien dans un bain composé des chlorures 

 d'ammonium et de fer, auquel j'ajoute une minime 

 quantité de glycérine. Cependant tous ceux qui se 



